( 207 ) 

 table de matière pauvre ; 3° éviter le sulfhydrate ou l'hydrogène sulfuré pour 

 la séparation du fer et de l'étain, au moins dans le cas le plus général; 

 4° enfin, comme desideratum évident, obtenir l'étain à l'état métallique. 

 D'autres conditions sont à observer, notamment celle du prix des vases et 

 des réactifs. 



» Le procédé proposé comprend généralement cinq opérations : 

 » i°. Traitement par l'eau régale; purification du minerai. 

 >' 2°. Réduction en présence d'un excès de charbon. 

 » 3°. Dissolution par l'acide chlorhydrique de l'étain et du fer. 

 » 4°- Précipitation de l'étain par le zinc dans la liqueur chlorhydrique. 

 » 5°. Fonte de l'étain précipité, au moyen d'un bain d'acide stéarique. 

 » La précipitation de l'étain par le zinc est assez rapide; elle s'achève en 

 liqueur encore fortement acide. L'extension du chlorure d'étain et la pro- 

 portion d'acide libre influent (en dehors des actions électriques) sur la 

 forme du précipité. On obtient, selon les circonstances, des aiguilles bril- 

 lantes; des écailles soit unies, soit à bord dentelé, soit striées en feuilles de 

 fougère et d'un éclat nacré; une mousse; enfin un dépôt boueux qui, tra- 

 versé par les bulles d'hydrogène, a tout à fait l'aspect d'une éponge de cou- 

 leur grise. Ce dernier état caractérise toujours la fin d'une précipitation, 

 car il correspond à une liqueur d'étain très-étendue. 



» Le zinc du commerce renferme des impuretés ; l'inconvénient qui pour- 

 rait en résulter est prévenu par l'emploi du zinc sous forme de bouton, sus- 

 pendu par un fil de cuivre au sein du liquide; l'étain se précipite tout au- 

 tour du bouton et fait une enveloppe non adhérente dont on retire aisément 

 le bouton de zinc recouvert des impuretés correspondantes à la partie 

 attaquée. 



» L'enveloppe d'étain est comprimée dans une capsule de porcelaine 

 sous un pilon d'agate; les plaquettes ainsi obtenues sont fondues en quel- 

 ques minutes en présence d'un peu de bougie stéarique. Le bouton a tous 

 les caractères de pureté désirables. 



» Les gangues les plus fréquentes dans les gisements d'étain sont : les 

 roches encaissantes : granité, porphyre, schiste; les minéraux pierreux : 

 quartz, feldspath, tourmaliue, mica, spath fluor et chlorite; les minéraux 

 métalliques : pyrite de fer, mispickel, cuivre pyriteux, cuivre sulfuré, 

 l'oxyde de fer, la blende, enfin le wolfram. 



» Aucune d'elles ne s'oppose à l'application du procédé. » 



